stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Deinostigma cycnostyla

| Deinostigma cycnostyla> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Lamiales
Họ (familia): Gesneriaceae
Chi (genus): Deinostigma
Loài (species): D. cycnostyla
Danh pháp hai phần
Deinostigma cycnostyla (B.L.Burtt) D.J.Middleton & H.J.Atkins, 2016 
Danh pháp đồng nghĩa
 Chirita cycnostyla B.L. Burtt, 1960  Primulina cycnostyla (B.L.Burtt) Mich.Möller & A.Weber, 2011
Deinostigma cycnostyla là một loài thực vật có hoa trong họ Tai voi. Loài này được B.L.Burtt mô tả khoa học đầu tiên năm 1960 dưới danh pháp Chirita cycnostyla. Năm 2011, Weber et al. chuyển nó sang chi Primulina với danh pháp Primulina cycnostyla. Năm 2016, Möller et al. chuyển nó sang chi Deinostigma.
Loài này được tìm thấy trong khu vực Bà Nà Hills ở Đà Nẵng, ở độ cao 1.000-1.500 m.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Chirita cycnostyla”. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013.
↑  Weber, A.; Middleton, D.J.; Forrest, A.; Kiew, R.; Lim, C.L.; Rafidah, A.R.; Sontag, S.; Triboun, P.; Wei, Y.-G.; Yao, T.L.; Möller, M. (2011). “Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae)”. Taxon. 60 (3): 767–790.
↑  M. Möller, K. Nishii, H.J. Atkins, H.H. Kong, M. Kang, Y.G. Wei, F. Wen, X. Hong & D.J. Middleton (2016), “An expansion of the genus Deinostigma (Gesneriaceae)” (PDF), Gardens’ Bulletin Singapore, 68 (1): 145–172, doi:10.3850/S2382581216000119, Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 8 năm 2017, truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2016Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
Grevillea baxteri

| Grevillea baxteri> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
Bộ (ordo): Proteales
Họ (familia): Proteaceae
Chi (genus): Grevillea
Loài (species): G. baxteri
Danh pháp hai phần
Grevillea baxteri R.Br., 1830 
Grevillea baxteri là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được R.Br. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1830.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Grevillea baxteri”. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2013.
Danh sách đồng vị tự nhiên

Tính đến nay, người ta đã phát hiện và tổng hợp được 118 nguyên tố hóa học, trong số đó 98 nguyên tố đầu được tìm thấy trong tự nhiên. Có 83 nguyên tố nguyên thủy, tức là chúng được hình thành từ lúc Trái Đất mới hình thành nói riêng (và vụ nổ Big Bang nói chung). 15 nguyên tố còn lại được gọi là các nguyên tố phi nguyên thủy tồn tại ở Trái Đất dưới dạng vết được hình thành từ sự phóng xạ của các nguyên tố khác. Dưới đây là danh sách đồng vị tự nhiên của các nguyên tố nguyên thủy trên Trái Đất
Danh sách đồng vị tự nhiên > Hydro (Z = 1)

Ngoài hai đồng vị 1H và 2H, thì hydro còn có đồng vị 3H tồn tại trong tự nhiên ở dạng vết
| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 99.985% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 2H | 0.015% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Heli (Z = 2)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3He | 0.000137%* | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 4He | 99.999863%* | Bền | Bền | Bền | Bền |
*Theo tiêu chuẩn khí quyển, có thể thay đổi theo vị trí.
Danh sách đồng vị tự nhiên > Liti (Z = 3)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6Li | 7.5% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 7Li | 92.5% | Bền | Bền | Bền | Bền |
6Li tồn tại ngoài tự nhiên thấp hơn 3.75%. 7Li thì nhiều hơn với tỷ lệ 96.25%.
Danh sách đồng vị tự nhiên > Beri (Z = 4)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9Be | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Bo (Z = 5)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10B | 19.9% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 11B | 80.1% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Bo - 10 tồn tại trong tự nhiên từ 19.1% đến 20.3%. Bo - 11 cũng trong khoảng đó.
Danh sách đồng vị tự nhiên > Carbon (Z = 6)

Ngoài hai đồng vị 12C và 13C, thì cacbon còn có đồng vị 14C tồn tại trong tự nhiên ở dạng vết
| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12C | 98.9% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 13C | 1.1% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Nitơ (Z = 7)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14N | 99.634% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 15N | 0.366% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Oxi (Z = 8)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16O | 99.76% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 17O | 0.039% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 18O | 0.201% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Flo (Z = 9)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19F | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Neon (Z = 10)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Ne | 90.48% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 21Ne | 0.27% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 22Ne | 9.25% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Natri (Z = 11)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23Na | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Magie (Z = 12)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24Mg | 79% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 25Mg | 10% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 26Mg | 11% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Nhôm (Z = 13)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27Al | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Silic (Z = 14)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28Si | 92.23% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 29Si | 4.67% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 30Si | 3.10% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Phospho (Z = 15)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31P | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Lưu huỳnh (Z = 16)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32S | 95.02% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 33S | 0.75% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 34S | 4.21% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 36S | 0.02% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Clo (Z = 17)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35Cl | 75.77% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 37Cl | 24.23% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Agon (Z = 18)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36Ar | 0.337% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 38Ar | 0.063% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 40Ar | 99.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Kali (Z = 19)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39K | 93.26% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 40K | 0.012% | 1.25 tỷ năm | β- | 1.311 | 40Ca |
| 40K | 0.012% | 1.25 tỷ năm | ε, β+ | 1.505 | 40Ar |
| 41K | 6.73% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Canxi (Z = 20)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Ca | 96.941% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 42Ca | 0.647% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 43Ca | 0.135% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 44Ca | 2.086% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 46Ca | 0.004% | >2.8 x 1015 năm |  | β- | 46Ti |
| 48Ca | 0.187% | >4 x 1019 năm |  | β- | 48Ti |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Scandi (Z = 21)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45Sc | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Titan (Z = 22)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46Ti | 8.0% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 47Ti | 7.3% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 48Ti | 73.8% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 49Ti | 5.5% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 50Ti | 5.4% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Vanadi (Z = 23)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50V | 0.25% | 1.5 x 1017 năm | ε | 2.2083 | 50Ti |
| 50V | 0.25% | 1.5 x 1017 năm | β- | 1.0369 | 50Cr |
| 51V | 99.75% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Crom (Z = 24)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50Cr | 4.345% | >1.8 x 1017 năm | ε | 2.2083 | 50Ti |
| 52Cr | 83.789% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 53Cr | 9.501% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 54Cr | 2.365% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Mangan (Z = 25)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55Mn | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Sắt (Z = 26)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54Fe | 5.8% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 56Fe | 91.72% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 57Fe | 2.2% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 58Fe | 0.28% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Coban (Z = 27)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59Co | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Niken (Z = 28)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58Ni | 68.077% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 60Ni | 26.223% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 61Ni | 1.14% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 62Ni | 3.634% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 64Ni | 0.926% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Đồng (Z = 29)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63Cu | 69.15% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 65Cu | 30.85% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Kẽm (Z = 30)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64Zn | 48.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 66Zn | 27.9% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 67Zn | 4.1% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 68Zn | 18.8% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 70Zn | 0.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Gali (Z = 31)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69Ga | 60.11% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 71Ga | 39.89% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Gemani (Z = 32)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70Ge | 21.23% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 72Ge | 27.66% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 73Ge | 7.73% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 74Ge | 35.94% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 76Ge | 7.44% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Asen (Z = 33)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75As | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Selen (Z = 34)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74Se | 0.87% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 76Se | 9.36% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 77Se | 7.63% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 78Se | 23.78% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 80Se | 49.61% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 82Se | 8.73% | 1.08 x 1020 năm | β- | 2.995 | 82Kr |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Brom (Z = 35)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79Br | 50.69% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 81Br | 49.31% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Krypton (Z = 36)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78Kr | 0.35% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 80Kr | 2.25% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 82Kr | 11.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 83Kr | 11.5% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 84Kr | 57% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 86Kr | 17.3% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Rubiđi (Z = 37)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85Rb | 72.168% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 87Rb | 27.835% | 4.88 x 1010 năm | β- | 0.283 | 87Sr |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Stronti (Z = 38)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84Sr | 0.56% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 86Sr | 9.86% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 87Sr | 7% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 88Sr | 82.58% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Ytri (Z = 39)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89Y | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Ziconi (Z = 40)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90Zr | 51.45% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 91Zr | 11.22% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 92Zr | 17.15% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 94Zr | 17.38% | 1.1 x 1017 năm | β- | 1.144 | 94Mo |
| 96Zr | 2.8% | 2.0 x 1019 năm | β- | 3.348 | 96Mo |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Niobi (Z = 41)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93Nb | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Molipden (Z = 42)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92Mo | 14.84% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 94Mo | 9.25% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 95Mo | 15.92% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 96Mo | 16.68% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 97Mo | 9.55% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 98Mo | 24.13% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 100Mo | 9.63% | 7.8 x 1018 năm | β- | 2.995 | 100Ru |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Rutheni (Z = 44)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96Ru | 5.52% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 98Ru | 1.88% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 99Ru | 12.7% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 100Ru | 12.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 101Ru | 17% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 102Ru | 31.6% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 104Ru | 18.7% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Rhodi (Z = 45)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103Rh | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Paladi (Z = 46)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102Pd | 1.02% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 104Pd | 11.14% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 105Pd | 22.33% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 106Pd | 27.33% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 108Pd | 26.46% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 110Pd | 11.72% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Bạc (Z=47)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107Ag | 51.839% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 109Ag | 48.161% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Cadimi (Z = 48)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106Cd | 1.25% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 108Cd | 0.89% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 110Cd | 12.49% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 111Cd | 12.8% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 112Cd | 24.13% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 113Cd | 12.22% | 7.7 x 1015 năm | β- | 0.316 | 113In |
| 114Cd | 28.73% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 116Cd | 7.49% | 2.9 x 1019 năm | β- |  | 116Sn |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Indi (Z = 49)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113In | 4.3% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 115In | 95.7% | 4.41 x 1014năm | β- | 0.495 | 115Sn |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Thiếc (Z = 50)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112Sn | 0.97% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 114Sn | 0.66% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 115Sn | 0.34% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 116Sn | 14.54% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 117Sn | 7.68% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 118Sn | 24.22% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 119Sn | 8.59% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 120Sn | 32.58% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 122Sn | 4.63% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 124Sn | 5.79% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Antimon (Z = 51)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121Sb | 62% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 123Sb | 38% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Telu (Z = 52)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120Te | 0.09% | >2.2 x 1016 năm | ε | 1.701 | 120Sn |
| 122Te | 2.55% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 123Te | 0.89% | >1.0 x 1013 năm | ε | 0.051 | 123Sb |
| 124Te | 4.74% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 125Te | 7.07% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 126Te | 18.84% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 128Te | 31.74% | 2.2 x 1024 năm | β- | 0.867 | 128Xe |
| 130Te | 34.08% | 7.9 x 1020 năm | β- | 2.528 | 130Xe |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Iot (Z = 53)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127I | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Xenon (Z = 54)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124Xe | 0.095% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 126Xe | 0.089% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 128Xe | 1.91% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 129Xe | 26.4% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 130Xe | 4.07% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 131Xe | 21.2% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 132Xe | 26.9% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 134Xe | 10.4% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 136Xe | 8.86% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Cesi (Z = 55)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133Cs | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Bari (Z = 56)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130Ba | 0.106% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 132Ba | 0.101% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 134Ba | 2.417% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 135Ba | 6.592% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 136Ba | 7.854% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 137Ba | 11.23% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 138Ba | 71.7% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Lantan (Z = 57)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138La | 0.09% | 1.05 x 1011 năm | ε | 1.737 | 138Ba |
| 138La | 0.09% | 1.05 x 1011 năm | β- | 1.044 | 138Ce |
| 139La | 99.91% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Xeri (Z = 58)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136Ce | 0.185% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 138Ce | 0.251% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 140Ce | 88.45% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 142Ce | 11.114% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Praseodimi (Z = 59)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141Pr | 100% | Bền | Bền | Bền | Bền |
Danh sách đồng vị tự nhiên > Neodimi (Z = 60)

| Đồng vị | Nguồn tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | Năng lượng phân rã (MeV) | Sản phẩm phân rã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142Nd | 27.2% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 143Nd | 12.2% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 144Nd | 23.8% | 2.29 x 1015 năm | α | 1.905 | 140Ce |
| 145Nd | 8.3% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 146Nd | 17.2% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 148Nd | 5.7% | Bền | Bền | Bền | Bền |
| 150Nd | 5.6% | 6.7 X 1018 năm | β- | 3.367 | 150Sm |